-12- 



Mineralugie. 



Mischkristalle von Blei- und Cermolybdat als Winkel (111) : (Iii): 



100 % Ce 2 (Mo 4 ) 3 .... 80° 13' (ber.) 80° 8' (beob. ) 



77—78 , , . . 80 8 



60 „ 80 19,5 &jgg 



40 „ 80 17 



20 8 a 80-23 



Reines Pb Mo 4 in uatürl. Kr. n. Dauber) 80 22 



Ce a Mo Q 4 ) a — Ca Mo 4 ^ (111) : (III) 



100 % Ce 2 (Mo 4 ) 3 48° 42' 



59,1 - . 49 1 



6,5 , a 49 4 



Reines CaMo0 4 49 0.5 



PbMo0 4 — Di, Mo 4 ) a (111) : (III) 



100% Di 8 (MoOj 3 80° 4' 



90 „ l 80 



80 „■ , 80 10 



60 „ „ 80 11,5 



20 , a 80 18 



Reines PbMo0 4 80 22 



Ca Mo 4 — Di 2 (Mo 4 \ ^ (III) : (III) 



Reines Di 2 (Mo0 4 ) 3 49° 4,5' 



\ 38,8 % , „ . , 49 17 



Reines CaMo0 4 49 0,5 



Ce a (Mo0 4 \*— SrMo0 4 ^ (111) : (Ul) 



100 ° Ce 2 (Mo 4 ) 3 48° 42' 



39,7 „ B . 48 50 



2.4 „ „ 48 30 



Reines SrMo0 4 48 23 (Hjortd) 



Ca Wo 4 — Ce 2 (Wo 4 ) 3 ^ (111) : (III) 



100% Ca Wo 4 . . 79° 51f 



90 „ s • • • ......... 79 55 



98 B . 79 55 



Reines Ce 2 (W 4 ) 3 79 49 



Ca Mo 4 — Y s (Mo Ö 4 3 — Ce 2 (Mo 4 ) s ^ (111) : (III) 



Reines Ca Mo 4 49° 0,5' 



21 % Ce-. 24,7 % Y-Mol .49 13,5 



Y 2 (Mo0 4 ) 3 49 16 



Ce 2 (Mo0 4 ) 3 48 42 



Es scheinen also auch hier die Kristallwinkel nicht direkt eine Funktion 

 der Zusammensetzung zu sein, trotzdem von Anomalien der Struktur und 

 Bildung nichts zu beobachten war. . W. Eitel. 



